485 MÉMOIRES DE VACADEMIE ROYALE 



^ de fel fufiblc indiqué au §. XXXI. dégagé de fa partie volatile, & une drag* 



loM.XlLl. ^g jg borax calciné ; & je fondis ce mélange pendant deux heures à un feu 

 A N N E h couvert. Je trouvai après cela une fcorie de verre un peu opaque , d'un verd 

 ^757- jaunâtre, fous laquelle fe trouvoit la platine, fans être fondue. Je brifai 

 alors tout le mélange , je le broyai dans un mortier , & le lavai avec de 

 l'eau diftillée , jufqu'à ce que toutes les parties légères de la platine fe fuf- 

 fent féparées. Après quoi la platine étant féche reparut dans fa forme na- 

 turelle , mais plus blanche. 



XXXIV. Je mêlai auffi une demi dragme de platine avec deux dragmes 

 de borax calciné ; & l'ayant tenu de la manière fufdite , pendant deux heu- 

 res , à un feu de fufîon violent , la platine ne fouffrit d'autre changement, 

 finon que fes parties s'étoient un peu recuites enfemble ; pour le borax , il 

 étoit palfé tout entier à travers le creufet. Je broyai dans un mortier cette 

 platine recuite , je la lavai & en féparai par ce moyen une matière brune 

 pulvérifée , qui provenoit fans doute de la partie ferrugineufe de la platine , 

 laquelle étant mêlée avec un peu de borax, avoit formé une efpèce de ver- 

 re. Le refte de la platine , après ce travail , relfembloit à de la platine 

 crue , avec cette différence qu'elle étoit un peu plus blanche. 



XXXV. Je voulus enfuite eflayer quel feroit le fuccès du mélange de la 

 platine avec une autre efpèce de fel tiré de l'urine, & qui ne contient point 

 l'acide du phofphore , mais qui ne lailïè pas de fe fondre fort aifément. Ce 

 fel fe cryflallife après la première cryftallifation du fel fulible , qui contient 

 l'acide du phofphore. Je fis donc pour cet effet, le mélange de trois dragmes 

 de ce fel , que j'avois auparavant parfaitement dépuré, & dégagé par la dif- 

 tillation de tout le refte de fon humidité , avec une demi dragme de pla- 

 tine , & je travaillai ce mélange comme les précédens , au feu de fulion , 

 dans un creufet couvert. Après le réfroidiffement je trouvai ce creufet 

 vuide de fel 5 car il avoit paflè tout entier à travers , abandonnant la platine , 

 qui , après avoir été broyée dans un mortier , & lavée avec de l'eau , pa- 

 rut dans fa forme naturelle, mais plus blanche. 



XXXVI. Je mêlai une dragme du fel dont je viens de parler , avec une 

 dragme de borax calciné ôi. une dragme de platine , & ayant procédé à la 

 fufion de la manière indiquée , j'obtins de ce mélange un verre d'un verd jau- 

 nâtre , couleur de chryfolythe foncée , fous lequel la platine étoit répandue fé- 

 parement dans le fond du creufet. Je brifai ce mbcte , je le broyai & le la- 

 vai avec de l'eau , après quoi je retrouvai ma platine , qui n'avoit été ni fon- 

 due, ni altérée , mais qui paroifïbit feulement un peu plus blanche. Bref, 

 notre platine s'eft montrée jufqu'ici indeftrudible. 



• XXXVII. Je voulus encore effayer fi un mélange propre à faire le verre , 

 à l'abri de tout foupçon , ajouté à la platine , produiroit quelque effet par- 

 ticulier. Dans cette vue je mêlai cinq dragmes de Tel de tartre le plus pur , 



I 



